APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 271 



ble. Il est un peu plus fort, il est vrai, pour la seconde 

 barre, ce qui peut être dû au fait que cette dernière 

 avait subi la trempe, dont l'efîet est, comme je l'ai 

 indiqué autrefois, d'abaisser la dilatation de l'invar. Si 

 l'on ajoute, à l'action du deuxième étuvage, celle du 

 rabotage par lequel la moitié environ de la matière des 

 barres avait été enlevée, on reconnaîtra que les résul- 

 tats reproduits ici, loin de nous faire craindre des varia- 

 tions de la dilatabilité de l'invar dans le cours du 

 temps, sont de nature à nous rassurer à la fois sur 

 l'homogénéité de l'alliage et sur la permanence de sa 

 dilatabilité, au moins à partir dn moment où, l'étuvage 

 étant terminé, la barre n'est plus soumise qu'aux varia- 

 tions ordinaires de la température ambiante. 



J'ajouterai que la dilatation de diverses barres 

 chauffées pendant longtemps à 200°, comparée à celle 

 de barres prélevées sur les mêmes coulées, s'est toujours 

 trouvée plus fortement remontée que dans les exemples 

 cités plus haut. Mais comme aucune de ces barres n'a 

 été étudiée avant et après l'étuvage, et comme, de plus, 

 cette dernière opération, pratiquée dans des usines, 

 n'a jamais été faite dans des conditions qui me fussent 

 suffisamment connues, je m'abstiens d'en tirer aucune 

 conclusion métrologique. L'étuvage partant de 100° 

 assurant une stabilité aussi parfaite des barres que 

 les propriétés de l'invar permettent de l'espérer, on 

 devra en général éviter de les exposer pendant un 

 temps prolongé à des températures sensiblement plus 

 élevées, si l'on ne veut pas relever leur dilatation. 



